## KUAT TEKAN BETON MENGGUNAKAN AGREGAT HALUS SUNGAI BENLELANG DAN SUNGAI LEMBUR SERTA AGREGAT KASAR SUNGAI LEMBUR
Meihizkia Y. Mau 1 (meihizkiayellamau@gmail.com) Elia Hunggurami 2 (eliahunggurami@yahoo.com) Tri M. W. Sir 3 (trimwsir@yahoo.com)

## ABSTRAK
Kebutuhan  bahan  bangunan  untuk  pekerjaan  konstruksi  terus  meningkat  sehingga  kebutuhan akan material untuk pembangunan juga meningkat, salah satunya adalah beton. Kebutuhan akan material beton sangatlah tinggi sehingga perlu adanya eksplorasi tempat baru untuk pengambilan material  beton.Masyarakat  Alor  yang  bermukim  di  dekat  aliran  sungai  memanfaatkan  agregat sungai  sebagai  material  beton.Biasanya  pasir  sungai  yang  digunakan  oleh  masyarakat  berasal dari pasir sungai Benlelang di Kecamatan Alor Tengah dan pasir sungai  Lembur di Kecamatan Lembur.Tujuan  dari  penelitiaan  ini  untuk  mengetahui  nilai  kuat tekan  betonyang  menggunakan bahan  agregat  halus  Benlelang  dan  Lembur  serta  agregat  kasar  Lembur  dan  membandingkan nilai  kuat  tekannya  dengan  beton  yang  menggunakan  agregat  Takari.  Benda  uji  yang  dipakai berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30  cm dengan mutu rencana 15 MPa dan 25 MPa dengan durasi curing 28 hari.Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan untuk mutu beton 15  MPa  dan  25  MPa  yang  direncanakan,  nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat Takari lebih tinggi dibandingkan dengan Benlelang dan Lembur.
Kata kunci : agregat halus, agregat kasar, kuat tekan.

## ABSTRACT
The need for building materials for construction work continues to increase so that the need for materials  for  development  also  increases,  one  of  which  is  concrete.  The  need  for  concrete material is so high there is a need for exploration of new places for concrete material retrieval. Alorcommunity  who  live  near  the  river  flow  utilize  river  aggregateas  a  concrete  material. Usually the river sand used by the community comes from the sand of the river Benlelang in the Sub-district  south  Alor  and  the  sand  of  Lembur  River  in  Lembur  Sub-district.This  study  aims determine the compressive strength of concrete using fine aggregate Benlelang and Lembur and coarse  aggregate  Lembur  and  compare  the  value  of  compressive  strength  using  Takari aggregate.  Concrete  test  specimens  that  are  used  in  the  form  of  cylinder  with  diameter  15  cm and height 30 cm with quality plan 15 MPa and 25 MPa with curing duration 28 days. Based on the  results  of  the  compressive  strength  test  for  the  planned  concrete  quality  of  15  MPa  and  25 MPa,  The  value  of  concrete  compressive  strength  using  fine  aggregate  Takari  is  higher  than Benlelang and Lembur.
Keywords: fine aggregate, coarse aggregate, compressive strength.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  bahan  bangunan  untuk  pekerjaan  konstruksi  terus  meningkat  sejalan  dengan perkembangan kemajuan pembangunan, sehingga kebutuhan akan material untuk pembangunan juga meningkat, salah satunya adalah beton. Beton merupakan salah satu bahan bangunan  yang sangat  pesat  perkembangan  dan  penggunaannya  pada  pembangunan  sekarang  ini.Hal  ini
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya mudah dibentuk, mempunyai kekuatan tekan yang cukup tinggi, serta material pembentuknya mudah didapatkan (Adnyana, 2010).
Masyarakat  Kabupaten  Alor  memanfaatkan  agregat  halus  yang  berasal  dari  pasir  laut  dan  pasir sungai  sebagai  bahan  bangunan  untuk  pembangunan  rumah.Pasir  laut  banyak  digunakan  oleh masyarakat  karena  sebagian  besar  masyarakat  Alor  bermukim  di  bagian  kawasan  pesisir  pulau Alor,  sedangkan  pasir  sungai  dimanfaatkan  sebagian  masyarakat  Alor  yang  bermukim  di  dekat aliran  sungai  sebagai  bahan  bangunan.  Biasanya  pasir  sungai  yang  digunakan  oleh  masyarakat berasal  dari  pasir  sungai  Benlelang  di  desa  Nurben  Kecamatan  AlorTengah    dan  pasir  sungai Lembur  di  desa  Lembur  Kecamatan  Lembur.  Kedua  pasir  sungai  tersebut  dimanfaatkan masyarakat karena lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan pengambilan pasir di tempat lain.  Selain  menggunakan  pasir  sungai  Benlelang  dan  pasir  sungai  Lembur  masyarakat  juga memanfaatkan  agregat  kasar  atau  batu  pecah  yang  berasal  dari  sungai  Lembur  sebagai  bahan bangunan,  akan  tetapi  dalam  penggunaannya  untuk  material  pekerjaan  beton  belum  memiliki data  kelayakan  dan  kuat  tekan  beton  darimaterial  tersebut.  Tujuan  dari  penelitiaan  ini  untuk mengetahui nilai kuat tekan yang menggunakan bahan agregat halus Benlelang dan Lembur serta agregat  kasar  Lembur  dan  membandingkan  nilai  kuat  tekannya  dengan  menggunakan  agregat Takari yang pada umumnya digunakan di kota Kupang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Beton merupakan campuran antara semen Portland, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau  tanpa  menggunakan  bahan  tambahan  yang  membentuk  massa  padat(BSN,  2002).  Menurut Mulyono,  (2004)  bahan  penyusun  beton  terdiri  dari  bahan  semen  hidrolik  (portland  cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tembahan (admixture).

## Bahan Pembentuk Beton

## Semen Portland Komposit
Menurut  Tjokrodimuljo  (2007),  semen  Portland    ialah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan cara  menghaluskan  klinker,  yang  terutama  terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium  yang  bersifat hidraulis dan gips sebagai bahan pembantu

## Agregat Halus
Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan ukuran butir terbesar 5,0 mm(BSN, 2000).

## Agregat Kasar
Agregat  kasar  adalah  kerikil  sebagai  hasil  desitegrasi  alami  dari  batu  atau  berupa  batu  pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm – 40 mm (BSN, 2000).

## Air
Dalam  pembuatan  beton,  air  diperlukan  untuk  bereaksi  dengan  semen  Portland  dan  menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat, agar mudah dikerjakan (Tjokrodimuljo, 2007 ). Menurut Nugraha  dan  Antoni  (2007),  air  harus  selalu  ada  dalam  beton  cair,  tidak  saja  untuk  hidrasi semen, tetapi juga untuk mengubahnya menjadi suatu pasta sehingga betonnya menjadi lecak.

## Uji Slump Beton
Uji slump merupakan salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton segar, yang dipakai untuk memperkirakan tingkat kemudahan dalam pengerjaannya. Pada dasarnya, beton segar diisikan ke dalam  suatu  corong  baja  berupa  kerucut  terpancung,  kemudian  bejana  ditarik  ke  atas  sehingga beton segar meleleh ke bawah. Besarnya penurunan permukaan beton disebut nilai slump. Makin besar  nilai  slump  berarti  beton  segar  makin  encer  dan  ini  berarti  semakin  mudah  proses pengerjaannya  (Tjokrodimuljo,  2007).  Nilai  slump  untuk  beton  normal  pada  umunnya  berkisar antara 70 mm sampai 150 mm.

## Kuat Tekan
Mutu beton pada umumnya ditinjau terhadap kuat tekan beton tersebut,  karena sifat utama dari beton  adalah  sangat  kuat  jika  menerima  beban  tekan  (Asroni,  2010).Dimana  kuat  tekan menggunakan rumus:
f’c =
Di mana: f’c = Kuat tekan (MPa) F   = Gaya beban maksimum (N) A  = Luas bidang permukaan (mm 2 )

## METODE PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian
Benda uji beton yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan kuat tekan rencana 15 MPa dan 25 MPa. Pengujian kuat tekan dilakukan  pada  umur  28  hari.Total  benda  uji  beton  adalah  30  buah,  perincian  jumlah  benda  uji ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rancangan Benda Uji Silinder Beton Mix Design (MPa) Jumlah Benda Uji Pengujian Kuat Tekan Beton Jumlah Benda Uji Agregat Halus Benlelang dengan Agregat Kasar Lembur Agregat Halus Lembur dengan Agregat Kasar Lembur Agregat Halus Takari dengan Agregat Kasar Takari 15 5 5 5 15 25 5 5 5 15 Total Benda Uji 30

## Langkah-langkah Penelitian

## Pemeriksaan Bahan
Sebelum digunakan, dilakukan
pemeriksaan terhadap bahan-bahan pembentukMbeton.Pemeriksaan  terhadap  semen  adalah  pemeriksaan  berat  volume  semen  dan pemeriksaan  kehalusan  semen  secara  visual.  Pemeriksaan  terhadap  agregat  halus  meliputi pemeriksaan  berat  jenis  dan  penyerapan  agregat,  berat  volume,  analisa  saringan,  kadar  air  dan kadar  lumpur.  Pemeriksaan  terhadap  agregat  kasar  meliputi  pemeriksaan  berat  jenis  dan penyerapan agregat, berat volume, analisa saringan, keausan agregat dan kadar air

## Perencanaan dan Pembuatan Benda Uji
Perencanaan  campuran  beton(mix  design)  dalam  pengujian  ini  mengacu  kepada  (BSN,  2000) tentang  proses  rencana  pembuatan  campuran  beton  normal.  Sebelum  pembuatan  benda  uji dilakukan perencanaan komposisi campuran atau perencanaan mix design.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Bahan Agregat Halus dan Agregat Kasar
Hasil pengujian agregat halus dan agregat kasar dapat dilihat pada Tabel2.
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus dan Agregat Kasar
Pengujian Hasil Pengujian Agregat Halus Hasil Pengujian Agregat Kasar Syarat Benlelang Lembur Takari Lembur Takari Berat jenis jenuh kering permukaan (SSD) 2,571 2,660 2,535 2,670 2,635 2,5-2,7 Penyerapan  (%) 3,674 2,569 2,625 4,406 1,137 - Berat volume kondisi padat (Kg/m 3 ) 1525,806 1604,893  1637,097  1510,868  1632,191 1500- 1800 Kadar lumpur (%) 11,18 (setelah dicuci 4,37) 2,24 2,96 - - ≤ 5 Kadar air (%) 4,661 2,402 2,394 1,811 0,241 - Nilai modulus halus butir (MHB) 1,650 2,797 2,272 7,741 7,577 1,5–3,8 Zona agregat 4 2 3 1 1 - Keausan agregat (%) - - - 34,48 23,96 ≤ 40

## Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan pada umur 28 hari dengan kuat tekan rencana 15MPa dan  25  MPa.Rekapitulasi  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  dari  kedua  jenis  pasir  untuk  semua mutu rencana ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Kuat Tekan Beton Kuat tekan rencana (MPa) Kuat Tekan Rata-rata Beton 28 Hari (MPa) Menggunakan Agregat Kasar Lembur Agregat Takari Agregat halus Benlelang Agregat halus Lembur 15 15,23 16,02 16,93 25 25,76 26,16 27,29
Hasil  kuat    tekan  rata-rata  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mutu  beton  15  MPa dan  25  MPa  yang  direncanakan,  kuat  tekan  beton  yang  diperoleh  dapat  mencapai  mutu  kuat tekan  beton  rencana.  Nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat  Takari  lebih  tinggi dibandingkan dengan beton yang menggunakan agregat Benlelang dan Lembur Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  kuat  tekan  beton  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3dibuat  grafik perbandingan kuat tekan beton untuk tiap mutu rencana ditunjukkan pada Gambar 1.
Berdasarkan  Tabel  3  dan  Gambar  1  didapati  nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat Takari  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  beton  yang  menggunakan  agregat  Benlelang  dan Lembur. Persentase perbandingan untuk kuat tekan rencana 15 MPa  antara  agregat Takari dan Benlelang  sebesar  11,15  %  sedangkan  perbandingan  antara  agregat  Takari  dan  Lembur  sebesar 5,65%.  Pada  kuat  tekan  rencana  25  MPa  persentase  perbandingan  kuat  tekan    antara  agregat
Takari dan Benlelang sebesar 5,93% sedangkan perbandingan antara ag sebesar 4,33%.

## Gambar 1.Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana

## KESIMPULAN
Rata-  rata  nilai  kuat  tekan  beton  untuk  mutu  15  MPa  dan  25  MPa  secara  berturut agregat halusBenlelangdengan agregat kasar Lembur untuk  agregat  halus  dan  kasar  Lembur untuk  agregat  Takari  adalah  sebesar  16,93  MPa  dan  27,29  MPa.  Berdasarkan rata-rata yang diperoleh untuk agregat Benlelang, agregat Lembur dan agregat Takari, kuat tekan yang diperoleh masih mencapai kuat tekan beton yang direncanakan.
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Takari  lebih  tinggi  dib dengan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Benlelang  dan  Lembur.    Persentase perbandingan  untuk  kuat  tekan  rencana  15  MPa  antara  agregat  Takari  dan  Benlelang  sebesar 11,15% sedangkan perbandingan  antara  agregat Takari  dan Lembur sebesar 5,65% tekan rencana 25 MPa persentase perbandingan kuat tekan  antara agregat Takari dan Benlelang sebesar 5,93 % sedangkan perbandingan antara agregat Takari dan Lembur sebesar 4,33 %.

## SARAN
Disarankan  dilakukan  pencucian terhadap agregat halus Be lebih dari 5% sebelum digunakan sebagai material konstruksi.
Mau,  M.  Y.,  “Kuat  Tekan  Beton  menggunakan  Agregat  Halus  Sungai  Benlelang  dan  Sungai  Lembur  serta  Agregat  Kasar
Takari dan Benlelang sebesar 5,93% sedangkan perbandingan antara agregat
(a) Kuat Tekan Rencana 15 MPa (b) Kuat Tekan Rencana 25 MPa
Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana
rata  nilai  kuat  tekan  beton  untuk  mutu  15  MPa  dan  25  MPa  secara  berturut dengan agregat kasar Lembur adalah sebesar 15,23 MPa dan 25,76 MPa, halus  dan  kasar  Lembur  adalah  sebesar  16,02  MPa  dan  26,16  MPa  sedangkan untuk  agregat  Takari  adalah  sebesar  16,93  MPa  dan  27,29  MPa.  Berdasarkan rata yang diperoleh untuk agregat Benlelang, agregat Lembur dan agregat Takari, kuat tekan yang diperoleh masih mencapai kuat tekan beton yang direncanakan.
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Takari  lebih  tinggi  dib dengan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Benlelang  dan  Lembur.    Persentase perbandingan  untuk  kuat  tekan  rencana  15  MPa  antara  agregat  Takari  dan  Benlelang  sebesar 11,15% sedangkan perbandingan  antara  agregat Takari  dan Lembur sebesar 5,65% tekan rencana 25 MPa persentase perbandingan kuat tekan  antara agregat Takari dan Benlelang sebesar 5,93 % sedangkan perbandingan antara agregat Takari dan Lembur sebesar 4,33 %.
Disarankan  dilakukan  pencucian terhadap agregat halus Benlelang  karena kadar lumpur  yang lebih dari 5% sebelum digunakan sebagai material konstruksi.
Jurnal Teknik Sipil, Vol. VII, No. 1, April 2018
Mau,  M.  Y.,  “Kuat  Tekan  Beton  menggunakan  Agregat  Halus  Sungai  Benlelang  dan  Sungai  Lembur  serta  Agregat  Kasar 35
regat Takari dan Lembur
Diagram Kuat Tekan Untuk Tiap Mutu Rencana
rata  nilai  kuat  tekan  beton  untuk  mutu  15  MPa  dan  25  MPa  secara  berturut-turut  untuk adalah sebesar 15,23 MPa dan 25,76 MPa, adalah  sebesar  16,02  MPa  dan  26,16  MPa  sedangkan untuk  agregat  Takari  adalah  sebesar  16,93  MPa  dan  27,29  MPa.  Berdasarkan  hasil  kuat  tekan rata yang diperoleh untuk agregat Benlelang, agregat Lembur dan agregat Takari, kuat tekan
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Takari  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  beton  yang  menggunakan  agregat  halus  Benlelang  dan  Lembur.    Persentase perbandingan  untuk  kuat  tekan  rencana  15  MPa  antara  agregat  Takari  dan  Benlelang  sebesar 11,15% sedangkan perbandingan  antara  agregat Takari  dan Lembur sebesar 5,65%. Pada kuat tekan rencana 25 MPa persentase perbandingan kuat tekan  antara agregat Takari dan Benlelang sebesar 5,93 % sedangkan perbandingan antara agregat Takari dan Lembur sebesar 4,33 %.
nlelang  karena kadar lumpur  yang

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana,  I.  (2010).  Perbedaan  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Dua  Jenis  Semen.Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, vol.14,  no.2,  hal. 152-157
Asroni, 2010.Balok dan Pelat Beton Bertulang.Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
BSN.  2000.  SNI  03-2834-2000  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal).
BSN, Jakarta.
BSN.  2002.  SNI  03–2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton.  Untuk  Bangunan Gedung). BSN, Jakarta.
Mulyono,  2004. Teknologi Beton. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Nugraha, P dan Antoni. 2007.Teknologi Beton. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo, 2007.Teknologi Beton. Penerbit KMTS FT UGM, Yogyakarta.